## UJI LAJU KOROSI DENGAN MENGGUNAKAN INHIBITOR DAUN KELOR UNTUK BESI HOLLOW (BAJA GALVALUM) DALAM MEDIUM AIR HUJAN
Muh. Yusuf, Rahmaniah * ,  Sefrilita Risqi Adikaning Rani Jurusan Fisika, Fakulas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar, Jl.. Sultan Alauddin No.63, Kabupaten Gowa, 92113, Indonesia
* email: rahmaniah.fisika@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi ekstrak daun kelor dalam menghambat laju korosi pada besi hollow (baja  galvalum)  dengan  menggunakan  metode  kehilangan  massa  (mass  loss),  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  konsentrasi  inhibitor ekstrak  daun  kelor  terhadap  laju  korosi,  mengetahui  pengaruh  waktu  perendaman  terhadap  laju  korosi,  dan  untuk  mengetahui  waktu perendaman terhadap efisiensi inhibisi, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kehilangan massa (mass loss). Adapun hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ekstrak  daun  kelor  sebagai  penghambat  laju  korosiyang  digunakan  sebagai  inhibitor  pada  besi hollow (baja galvalum) dengan menggunakan medium air hujan dengan waktu perendaman 5,15 dan 25 hari dengan variasi konsentrasi 400 ppm dan 600 ppm. Hasil yang didapatkan pada sampel tanpa inhibitor pada waktu perendaman 5,15 dan 25 hari berturut turut 153,773  mpy,  11,539  mpy  dan  0,483  mpy,  Hasil  nilai  laju  korosi  pada  penambahan  inhibitor  konsentrasi  400  ppm  pada  waktu perendaman  5,15  dan  25  hari  berturut  turut  135,  256  mpy,  9,929  mpy  dan  0,161  mpy,  Hasil  nilai  laju  korosi  pada  penambahan inhibitor konsentrasi 400 ppm pada waktu perendaman 5,15 dan 25 hari berturut turut 133,646 mpy, 2,415 mpy dan 0,161 mpy. Hasil nilai efisiesnsi inhibisi pada sampel tanpa penambahan inhibitor berturut turut 12 % dan 12,8 %, hasil nilai efisiesnsi inhibisi pada sampel  penambahan inhibitor konsentrasi 400 ppm berturut turut 91 % dan 98 %, %, hasil nilai efisiesnsi inhibisi pada sampel penambahan inhibitor konsentrasi 600 ppm sebesar 99 %.
Kata Kunci : Korosi; Inhibitor; Laju Korosi; Konsentrasi; Waktu Perendaman

## ABSTRACT
[Title:  Corrosion  Rate  Test  Using  Moringa  Leaf  Inhibitor  For  Hollow  Iron  (Galvalum  Steel)  In  Rain  Water Medium] A study has been carried out which aims to determine the efficiency of Moringa leaf extract in inhibiting the corrosion rate of hollow iron (galvalum steel) using the mass loss method, to determine the effect of variations in the concentration of Moringa leaf extract inhibitors on corrosion rates, to determine the effect of soaking time on corrosion rate and to determine the immersion time on inhibition efficiency, the method used in this study is the mass loss method. As for the results of the research that has been done, Moringa leaf extract as an inhibitor of the corrosion rate is used as an inhibitor on hollow iron (galvalume steel) using rainwater as a medium with immersion times of 5.15 and 25 days with variations in concentrations of 400 ppm and 600 ppm. The results obtained for samples without inhibitors at immersion time of 5.15 and 25 consecutive days were 153.773 mpy, 11.539 mpy and 0.483 mpy. The results of the corrosion rate values for the addition of inhibitor concentrations of 400 ppm at immersion times of 5.15 and 25 consecutive days were 135 mpy, 256 mpy, 9.929 and 0.161 mpy. The results of the corrosion rate values on the addition of inhibitor concentrations of 400 ppm at immersion times of 5.15 and 25 days were 133.646 mpy, 2.415 and 0.161 mpy respectively. The results of the inhibition efficiency values in the samples without the  addition  of  inhibitors  were  12  %  and  12.8  %,  respectively,  the  results  of  the  inhibition  efficiency  values  in  the  samples  of  adding inhibitor concentrations of 400 ppm were respectively 91% and 98%, %, the results of the inhibitior efficiency values in the samples of adding inhibitor concentrations of 600 ppm by 99%.
Keywords : Corrosion; Inhibitor; Corosion Rate; Consentration; Soaking Time

## PENDAHULUAN
Salah  satu  peristiwa  alam  yang  saat  ini  yang dapat mengancam bagi industri- industri maju adalah peristiwa  korosi.  Banyaknya  pemanfaatan  logam dibidang  industri  membuat  logam  sangat  dicari untuk  kebutuhan  industri  tapi  kualitas  pada  logam dapat  menurun  akibat  adanya  korosi.  Salah  satu contoh  penurunan  kualitas  logam  yaitu  muculnya bercak  berwarna  coklat  yang  lama  kelamaan  akan menipis  dan  berlubang  pada  permukaan  yang
bereaksi  dengan  unsur  lain  atau  tempat  pada  logam yang lembab (Utomo,2009) .
Logam  merupakan  suatu  jenis  bahan  yang biasanya  di  gunakan  sebagai  alat  yang  dapat menunjang  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari karena  logam  memiliki  banyak  manfaat  salah  satu logam  dijadikan  sebagai  peralatan  kontruksi  contoh traktor  yang  digunakan  untuk  membaja  sawah. Dimana  diketahui  jika  bahan  memiliki  kelebihan maka bahan tersebut juga memiliki kelemahan salah
satu  kelemahan  logam  yaitu  mudah  terkorosi,  Baja karbon  merupakan  suatu  bahan  yang  digunakan untuk  dijadikan  struktur  kontruksi  pada  mesin- mesin,  baja  karbon  tersusun  dari  beberapa  unsur- unsur.  Agar  didapatkan  sifat-sifat  mekanis  sesuai dengan  tujuan  yang  digunakan,  dalam  kehidupan sehari-hari  baja  sering  kali  digunakan  namun  pada baja  sering  terjadi  korosi.  Baja  karbon  menengah memiliki  sifat  yang  mekanik  yang  lebih  bagus dibandingkan  dengan  baja  karbon  rendah,  adapun susunan-susunan yang dapat ditandai  bahwa  ini  baja karbn  menengah  yaitu  tingkat  ketebalan  pada  baja karbon menengah  lebih  besar  dibandingkan  dengan baja  karbon  rendah,  sulit  dibentuk    jika  hanya menggunakan  mesin  dan  proses  pengerasan  pada baja karbon
menengah cukup baik (Purnomo,2020).
Berbagai  cara  yang  dilakukan  untuk menghambat  laju  korosi,  namun  hal  yang  paling ampuh menghambat korosi saat ini adalah inhibitor. Inhibitor  yang  dikenal  ada  dua  yaitu  inhibitor anorganik dan inhibitor organik. Inhibitor anorganik tidak terlalu digunakan dikarenakan efek dari bahan kimia  pada  inhibitor  anorganik  ini  berbahaya limbahnya  tidak  dapat  terurai.  Lain  halnya  dengan inhibitororganik,  inhibitor  organik  kerap  digunakan karna  bahannya  yang  mudah  ditemukan  biaya  yang relatif murah serta ramah lingkungan. Tanaman yang dijadikan  sebagai  inhibitor  memiliki  kandungan diantaranya  antioksidan,  flavonoid  dan  tanin (Yanuar, 2016).
Salah  satu  tanaman  yang  dijadikan  sebagai inhibitor alami yaitu daun kelor, kandungan yang ada pada  daun  kelor  ada  pada  kriteria  yang  dapat menghambat  laju  korosi.  Daun  kelor  ini  sangat melimpah,  mudah  ditemui,  daun  kelor  berasal  dari kawasan  Himalaya  dan  India,  kemudian  menyebar sampai ke kawasan Afrika hingga ke Indonesia. Daun kelor ini tumbuh di tanah yang gersang dan kering. Kandungan  daun  kelor  yaitu  flavonid,  alkaloid, tanin, sapoin, antrakuinon, dan terpenoid. Flavonoid adalah  merupakan  pereduksi  yang  sangat  baik, menghambat  banyak  reaksi  oksidasi  baik  secara enzim  maupun  non  enzim.  Flavonoid  inilah  salah satu  dari  kandungan  daun  kelor  yang  dapat menghambat  korosi,  bahan  yang  mudah  terkena korosi adalah besi  (Purnomo, 2020).
Inhibitor  adalah  suatu  sekat  yang  dapat diolesi pada permukaan logam sehinggga memperlambat  korosi.  Penggunaan  inhibitor dianggap  lebih  efektif  dalam  menghambat  laju korosi.  Inhibitor  digunakan  untuk  melindungi struktur  dari  serangan  korosi  yang  disebabkan  oleh aliran  cairan  atau  disimpan  di  dalamnya.  Manfaat menggunakan  inhibitor  termasuk  meningkatkan
umur  struktur  atau  bahan,  mencegah  penghentian siklus  penciptaan,  mencegah  kecelakaan  karena korosi,  menjaga  jarak  strategis  dari  pengotoran barang,  dan  lain-lain.  Penggunaan  inhibitor  masih merupakan jawaban terbaik untuk melindungi korosi internal yang aman pada logam, dan mengisi sebagai perlindungan  utama  untuk  siklus  dan  industri ekstraksi  minyak.  Inhibitor  adalah  teknik  jaminan yang  dapat  disesuaikan,  yang  dapat  memberikan keamanan  dari  kondisi  yang  kurang  kuat  kekondisi dengan  tingkat  korosifitasnya  yang  sangat  tinggi, sama sekali tidak sulit untuk diterapkan dan tingkat kecukupan  biaya  terbesar  mengingat  fakta  bahwa lapisan  yang  dibentuk  halus  sampai  pada  titik  itu dalam  jumlah  terbatas  dapat  memberikan  jaminan yang luas  (Fazdri et al., 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas  hal  yang  melatar belakanagi  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  waktu  perendaman  terhadap  kehilangan massa,  mungetahui  pengaruh  waktu  perendaman terhadaap  laju  korosi  pada  besi  hollow  dan mengtahui  pengaruh  waktu  perendaman  terhadap efisiensi inhibisi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah metode kehilangan massa (Mass Loss ) dan alat yang digunakan yaitu r otary evaporator , blender, gelas beaker,  neraca  analitik,  pipet,  gelas,  batang pengaduk, gerinda, pipet ukur, pipet tetes, corong, gunting, alat tulis, spatula dan pH meter dan bahan yang digunakan yaitu besi hollow, air hujan, etanol, aquades,  daun  kelor,  kertas  saring,  aluminium  foil, label  dan  tisu.  Prosedur  kerja  pada  penelitian  ini adalah preparasi sampel dengan cara mempersiapakan  sampel,  pembuatan  ekstrak  daun kelor  dengan  cara  mengekstrak  daun  kelor  dengan mengguanakan  metode  ekstraksi,  pembuatan  media korosi  dengan  cara  melarutkan  larutan  inhibitor kedalam  aquades,  pengujian  metode  kehilangan massa  menimbang  massa  awal  dan  massa  akhir menggunakan neraca analitik dan pegujian SEM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Penelitian dengan waktu perendaman dan variasi konsentrasi inhibitor
Waktu Perendaman (hari) Konsentrasi (ppm) Massa Awal (gram) Massa Akhir (gram) Kehilanga n Massa (gram) Laju Korosi (mpy) 5 0 0,5535 0,5344 0,0191 153,773 400 0,5193 0,5025 0,0168 135,256 600 0,6911 0,6868 0,0048 133,646 15 0 0,6911 0,6868 0,0043 11,539 400 0,5381 0,5344 0,0047 9,929 600 0,5378 0,5369 0,0009 2,415 25 0 0,5384 0,5381 0,0003 0,483 400 0,5194 0,5193 0,0001 0,161 600 0,5378 0,5377 0,0001 0,161
Berdasarkan  tabel  dapat  dilihat  bahwa    laju terbesar yaitu 153,773 mpy yang diperoleh dari sampel tanpa  penambahan  inhibitor  yang  direndam  selama  5 hari dengan kehilangan massa sebesar 0,0191 gram dan dan  laju  terkecil  sebesar  0,161  mpy  diperoleh  dari sampel  penambahan  inhibitor  dengan  konsentrasi  400 ppm  dan  600  ppm  dieproleh  dari  sampel  penambahan inhibitor dengan konsentrasi 400 ppm dan 600 ppm.
Gambar 1. Grafik Pengaruh Waktu Perendaman terhadap Kehilangan Massa
Berdasarkan  tabel  dan  gambar  1  dapat  dilihat bahwa laju terbesar yaitu 153,773 mpy yang diperoleh dari sampel tanpa penambahan inhibitor yang direndam selama 5 hari dengan kehilangan massa sebesar 0,0191 gram dan dan laju terkecil
sebesar  0,161  mpy  terjadi  pada  waktu perendaman 25 hari.
Gambar 2. Grafik pengaruh waktu perendaman terhadap laju korosi
Berdasarkan  gambar  2  dapat  dilihat  laju  korosi terbesar  yaitu  153,773  mpy  terjadi  pada  waktu perendaman 5 hari pada sampel tanpa inhibitor dan laju terkecil yaitu 0,161 mpy. Rumus yang digunakan untuk menghitung fisiensi Inhibisi seabagai berikut:
𝐸𝑙 % = 𝐶 & ' − 𝐶 & 𝐶 & ' ×100%

## Tabel 2. Efisiensi Inhibisi
Waktu (hari) Konsent rasi (ppm) Laju Korosi (mpy) Efisiensi Inhibisi (%) 5 0 153,773 - 400 135,256 12 600 133,646 12,8
15 0 11,539 - 400 9,929 91 600 2,415 98 25 0 0,483 - 400 0,161 99 600 0,161 99
Gambar 3. Grafik Hubungan Antara waktu perendaman dengan efisiensi inhibisi menggunakan variasi konsentrasi inhibitor
Berdasarkan  gambar  3  dapat  diketahui  bahwa efisiensi  terkecil    inhibisi  pada  waktu  perendaman  5 hari  yaitu  nilai  efisiensi  inhibisinya  sebesar  12% sedangakan  waktu  perendaman  selama  25  hari  yaitu nilai  efisiensi  inhibisi  nya  tertinggi  sebesar  99%.  Nilai efisiensi  pada  sampel  semakin  lama  waktu perendamannya semakin besar juga efisiensi inhibisinya sehingga  diketahui  bahwa  daun  kelor  dapat menurunkan  laju  korosi.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian  yang  dilakukan  (Khumaidah  &  Ginting, 2019)  menggunakan  daun  pepaya  sebagai  inhibitor
memperoleh  hasil  efisiensi  inhibisi  sebesar  77,17  %, maka  ditarik  kesimpulan  bahwa  ekstrak  daun  kelor lebih  efektif  digunakan  sebagai  inhibitor  korosi dibandingkan dengan ekstrak daun pepaya.
Gambar 4. Hasil Uji SEM Tanpa Perlakuan
Berdasarkan  Gambar  4  menunujukkan karakteristik  morfologi  sampel  tanpa  penambahan inhibitor  yang  dibiarkan  selama  25  hari.  Hasil  SEM menunjukkan  bahwa  terjadi  retakan  di  permukaan sampel sehinggga sampel dapat korosi ini diduga  korosi retak  tegang  dan  pernah  di  identifikasi  (Nurbanasari, 2014) memiliki ciri-ciri yaitu adanya retak yang terjadi pada permukaan logam.
Gambar 5. Hasil Uji SEM Tanpa Inhibitor
Berdasarkan Gambar 5 menunjukan gambaran mengenai morfologi dari sampel dengan menggunakan larutan inhibitor yang mengalami korosi dapat  diketahui  bahwa  jenis  korosi  yang  terjadi  pada sampel  ini  diduga  jenis  korosi  sumuran  mirip  yang pernah dilakukan oleh (Aprianti, 2021) karena terdapat lubang-lubang  kecil  pada  gambar  5  dan  terdapat  juga pada permukaan sampel yang belum terkorosi.
Gambar 6. Hasil Uji SEM menggunakan inhibitor 400 ppm
Berdasarkan Gambar 6 Menunjukkan karaktrisik morfologi sampel dengan penambahan inhibitor dengan konsentrasi  400  ppm  dengan  perendaman  15  hari dengan  laju  korosi  9,929  mpy.  Dari  permukaan  yang terlihat hanya kasar saja hingga permukaan yang terlihat kasar  ditambah  dengan  sampel  plat  yang  sudah  rusak akibat  terjadinya  korosi  pada  sampel  tanpa menggunakan larutan inhibitor jenis korosi  yang terjadi ialah jenis korosi merata(Fahriani, 2021).
Gambar 7. Hasil Uji SEM Menggunakan Inhibitor 600 Ppm
Berdasarkan  Gambar  7  menunujukkan karakteristik  morfologi  sampel  tanpa  penambahan inhibitor  yang  dibiarkan  selama  25  hari.  Hasil  SEM menunjukkan  bahwa  terjadi  retakan  di  permukaan sampel sehinggga sampel dapat korosi ini diduga  korosi retak  tegang  dan  pernah  di  identifikasi  (Nurbanasari, 2014) memiliki ciri-ciri yaitu adanya retak yang terjadi pada permukaan logam.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Pengaruh  variasi  konsentrasi  inhibitor  ekstrak daun  kelor  terhadap  laju  korosi  didapatkan  laju  korosi terbesar  pada  sampel  tanpa  inhibitor  sebesar  153,773 mpy  dan  laju  korosi  terkecil  didapatkan  pada  sampel dengan  inhibitor  konsentrasi  600  ppm  sebesar  0,161 mpy.  Jadi  semakin  besar  konsentrasi  inhibitor  maka nilai  laju korosi semakin kecil.
Pengaruh  waktu  perendaman  terhadap  laju korosi  didapatkan  pada  waktu  perendaman  selama  5 hari memiliki ketahanan korosi yang buruk karena laju korosinya  paling  besar  sebesar  153,773  mpy  dan  pada perendaman selama 25 hari memiliiki ketahanan korosi yang  baik  karena  laju  korosinya  sangat  kecil  sebesar 0,161  mpy.  Jadi  semakin  lama  waktu  perendaman semakin kecil juga laju korosinya.
Pengaruh  waktu  perendaman  terhadap efisiensi  inhibisi  didapatkan  pada  waktu  perendaman selama 5 hari memiliki efisiensi inhibisi terburuk karena efisiensi  inhibisinya  sebesar  12,8  %  dan  pada  waktu perendaman  selama  25  hari  memiliki  efisiensi  inhibisi hampir  sempurna  karena  memiliki  efisiensi  inhibisi
B

## A
sebesar 99%.
Adapun  saran  pada  penelitian  ini  adalah dilakukan  lebih  lanjut  penelitian  tentang  inhibitor korosi  berbahan  ekstrak  daun  kelor  serta  menyertakan semua  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  korosi,  dan disarankan  melakukan  waktu  perendaman  dalam medium korosif yang berbeda agar dapat diketahui yang mana paling efisien dalam menghambat korosi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianti, N. (2021). Pengaruh Inhibitor Dari Biji Nangka Terhadap Laju KorosiI Baja Karbon Medium Skripsi . Fazdri, M., Saefuloh, I., & Kanani, N. (2020). Pengaruh Konsentrasi  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Teh  (  Camelia sinensis ) Terhadap Laju Korosi Baja API 5L . 12 (1), 12–18. https://doi.org/10.33772/djitm.v12i1.14962 Fahriani.  (2021). Pengaruh  inhibitor  alami  terhadap laju korosi baja karbon rendah . Khumaidah,  N.,  &  Ginting,  E.  (2019). Inhibisi  Korosi Ekstrak Buah Pinang ( ARECA CATECHU L .) Sebagai Penghambat Laju Korosi Pada Baja Karbon Rendah C- Mn  Steel  dengan  Medium  Korosif  HCL  dan  NaCl .
07 (01),17–28.
Nurbanasari,  M.  (2014).  Case  Studies  in  Engineering Failure  Analysis  Crack  of  a  first  stage  blade  in  a steam  turbine. Biochemical  Pharmacology , 2 (2), 54–60. https://doi.org/10.1016/j.csefa.2014.04.00.
Purnomo,  H.  (2020). Efektivitas  Ekstrak  Daun  Kelor (Moringa  Oleifera  L)  Sebagai  Inhibitor  Alami Terhadap Laju Korosi Logam Tembaga Dalam Msdium
HCl 1 M . Utomo,  B.  (2009). Jenis  korosi  dan  penanggulangannya . 6 (2), 138–141. Yanuar,  A.  P.  (2016). Pengaruh  Penambahan  Inhibitor Alami  terhadap  Laju  Korosi  pada  Material  Pipa dalam Larutan Air Laut Buatan The Effect of Green Corrosion Inhibitors Addition in Corrosion Rate to